
Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

participer et de l’état où il se trouvait à la tempé- 
rature de chauffage, et de l’état normal à froid; il 
il y a alors augmentation de dureté. 
Dans l’un etl'autre cas, que devient la structure 
du métal? Ce sont ici des faits d'expérience que 
nets, d’un développement variable avec la vitesse 
de refroidissement, le mode de coulée, etc. Leur 
forme varie essentiellement : les unes se présen- 
tent en cristaux cubiques (ex. : SbSn), les autres 
en aiguilles (Cu*Sn dans les bronzes et les anti- 

Fig. 51. — Exemple de solution solide (< 47). 
nous notons avant tout. Nous chercherons à les 
interpréter ensuite. 
Rappelons qu’au point de vue microstructure 

Fig. 52, — Exemple de combinaisons. 
Cristaux de SbSn (cubes) et Cu?Sn (en étoiles) [>< 200]. 
les constituants d’un produit métallurgique 
peuvent présenter les aspects suivants : 
Un métal pur ou une solution solide forme des 
polyèdres à bords plus ou moins arrondis, et dont 
l'importance est fonction d’un grand nombre de 
facteurs, spécialement du traitement thermique 
subi (fig. 51). 
Une combinaison affecte la forme de cristaux 
Fig. 53. — Carbure de fer;(cémentite) en aiguilles (>< 165). 
frictions, Fe*C dans les fontes et dans les aciers 
très cémentés) (fig. 52*et 53); certains en amas plus 
ou moins sphériques(Fe*C (fig. 56) dans les aciers 
4 
: 
Ts 
Fig. 54. — Eremple d'eutectique : alliage Pb.-Sn (> 200). 
hypereutectoïdes coalescés, Cu?O dans les cui- 
vres oxydés). Ces formes dépendent non seule- 
ment de la composition chimique du métal, mais 
aussi des circonstances qui président à la forma- 
tion de ces combinaisons. 3 
Signalons tout spécialement la constitution 
caractéristique de l’eutectique ou de l’eutectoïde 
qui, correspondant au dépôt simultané de deux 

